( 585 ) 



faite en dissolvant les cristaux dans l'acide chlorhydrique, rendant la silice 

 insoluble et dosant le fer dans la solution : 



Trouve. Calculé 

 - « - — — ^ pourSiFe^. 



Silicium '9; '^2 '9)37 20 



Fer 80,84 80,10 80 



» Les cristaux sont brillants, d'un gris de fer. Ils sont formés de fdes 

 de cristaux à pointemenls d'octaèdres, groupées sous forme de dendrites. 

 Leur densité est la même que celle du siliciure préparé par la méthode de 

 M. Moissan. 



» Leurs propriétés chimiques sont également identiques. Nous avons 

 constaté que ce siliciure était inattaquable par l'acide azotique étendu ou 

 concentré, à froid ou à chaud. L'acide chlorhydrique le dissout, au con- 

 traire, assez facilement, surtout s'il est porphyrisé. 



» Les lessives alcalines étendues (10 à 20 pour 100 de NaOH) sont sans 

 action à froid, mais une solution de soude à 5o pour 100 de NaOH attaque 

 superficiellement les cristaux après quelques heures de contact à froid; 

 à chaud, la réaction s'accélère, de la silice entre en solution, et la liqueur 

 tient en suspension des flocons d'oxyde de fer. 



» L'eau de chlore n'altère point le siliciure de fer même après plusieurs 

 jours de contact, tandis que les solutions des hypochlorites alcalins les 

 ternissent, en même temps que de petites bulles gazeuses se forment à 

 leur surface. 



» Les procédés donnés par M. Moissan pour la préparation de ce sili- 

 ciure démontrent qu'il existe dans les ferrosiliciums à 10 pour 100 pré- 

 parés soit au four à vent, soit au four électrique, par l'action du fer sur le 

 silicium ou par la réduction au moven du charbon d'un mélange de silice 

 et d'oxyde de fer. Les recherches de MM. Carnot et Goûtai établissent 

 qu'il se rencontre dans les ferrosiliciums préparés aux hauts fourneaux. 

 D'autre part, nous avons pu l'isoler de ferrosiliciums industriels préparés 

 au four électrique (') et d'une teneur comprise entre 10 et 20 pour 100. 

 Pour cela, nous avons épuisé ces produits, bien pulvérisés, par l'acide 

 azotique étendu puis concentré, et, pour enlever aussi complètement que 

 possible la partie ferrugineuse soluble, nous avons terminé l'attaque en 

 chauffant avec de l'acide azotique en tube scellé. Le résidu est une poudre 



(') Les ferrosiliciums industriels nous avaient été remis par M. Korda, auquel nous 

 adressons nos plus vifs remercîments. 



